460 



II. W. BAKHUIS IlOOZEBOOM. 



tures C et /). Il prendrait alors naissance les figs. 14 et 15, qui diffè- 

 rent sous certains rapports de la fig. 13. Ces figures se laisseraient 

 encore aisément construire au moyen des courbes Ç. 



Fig. 14. -Fig. 15. Fig. 16. 



On peut de mêrne, partant de la fig. 11, YI, du travail précédent, 

 déterminer ce qui arrive quand la solidification des mélanges en cris- 

 taux mixtes a, et (3 donne deux courbes, qui se rejoignent en un point 

 eutectique. Dans ce cas le point de transformation de A a en doit 

 être situé plus bas que cette température minimum ! ); on trouverait 

 sinon que la série (3 ne pourrait être ininterrompue. La fig. 16 donne 

 la représentation graphique de ces faits; elle reste telle qu'elle est dans 

 l'ensemble, quand au lieu du constituant A c'est le constituant £ qui 

 présente un point de transformation. 



Il n'a pas jusqu'ici été étudié d'exemples appartenant à une des for- 

 mes de ce type. Le système NIL t N0 3 -f- KNO^ ou TlNO$ appartient 

 peut-être à l'un de ces types. On l'étudié dans mon laboratoire. 



Type de transformation VI. Les cristaux mixtes isodimorphes se 

 transforment en une série discontinue de cristaux mixtes p. 



On voit aisément d'après les développements qui précèdent comment 

 L'apparition d'une lacune dans la série pdoit produire une transition discon- 

 tinue dans l'une des deux courbes inférieures de transformation des figures 

 1 3 à 1 6. Chacune de ces figures pourra ainsi donner lieu à deux autres. 



l ) A moins que la courbe de transformation n'offre un minimum. 



